( 590 ) 



Il tait important de rechercher si, dans les minerais de fer, il se ren- 

 contre des substances capables de ragir sur le camlon, et de rendre par 

 cela mme erron le titre rsultant de l'analyse. 



En examinant la composition du plus grand nombre des minerais, ta- 

 blie par divers auteurs, et particulirement par MM. Berthier et Rarsten, on 

 remarque que les corps qui les constituent le plus ordinairement sont : 



/ Le fer, l'acide phosphorique , / Le cobalt, 



I Le manganse , la chaux , l Le nickel , 



Minerais., l Le zinc, l'alumine, Minraux.. < Le titane, 

 I L'arsenic, la magnsie, i Le chrome, 



^ Le cuivre , la silice. \ Le tungstne. 



La prsence du zinc, du manganse, du titane, du tungstne, de l'acide 

 phosphorique, de la chaux, de la magnsie, de l'alumine, de la silice, n'a 

 modifi en rien les rsultats qu'on devait obtenir. Le cob^nlt, le nickel, le 

 chrome, malgr la couleur qui est propre leurs dissolutions, n'ont pas 

 empch d'apprcier la coloration rose caractristique du camlon. 



>i L'arsenic et le cuivre taient, parmi les substances dsignes, les seules 

 qui pouvaient apporter une perturbation dans l'analyse; car, sous l'influence 

 de l'acide sulfureux, l'acide arsnique devient acide arsnieux, les sels de 

 bioxyde de cuivre deviennent sels de protoxyde, et reprennent ensuite de 

 l'oxygne au permanganate de potasse. 



n Les minerais dans lesquels l'arsenic se rencontre sont, il est vrai, peu 

 intressants au point de vue de leur exploitation, car la fonte et le fer qui en 

 rsultent sont d'une qualit telle, qu'on les rejette ordinairement; cepen- 

 dant l'ai cru devoir donner les moyens de les analyser pour les cas o il se 

 prsente , et il a suffi d'apporter au procd gnral une lgre modification. 



En effet, on opre comme de coutume; seulement, aprs qu'on a fait 

 bouillir la liqueur pour chasser l'excs d'acide sulfureux , on ajoute une 

 lame de zinc pur, qui, sous l'influence de l'acide chlorhydrique, dgage 

 de l'hydrogne ; l'arsenic et le cuivre sont ainsi rduits et prcipits l'tat 

 mtallique. Lorsque la dissolution du zinc est termine, on filtre la liqueur 

 pour en sparer les particules d'arsenic ou de cuivre qui se roxyderaient 

 plus tard , et, aprs avoir lav trois ou quatre fois le filtre avec de l'eau com- 

 mune , on continue l'opration avec la liqueur normale. 



Pi-paration de la liqueur normale de permanganate de potasse. 



i> Il existe plusieurs manires de prparer le camlon minral : la plus 

 simple est celle qu'a indique M. Gregory; elle consiste fondre ensemble 



